냉각관 , 교반기 를 구비 한 플라스크 에 , 2 , 2 '- 아조 비스 ( 2 , 4 - 디 메틸 발레 로 니트릴 ) 7 중량 부 및 프로필렌글리콜 모노 메틸에테르 아세테이트 220 중량 부 를 넣 었 다 . 계속 해서 메타크릴산 22 중량 부 , 디시 클로 펜타닐 메타크릴 레이트 23 중량 부 , 아크릴 로일 모르 폴린 5 중량 부 , 3 - 에틸 - 3 - 메타크릴 로일 옥시 메틸 옥 세탄 50 중량 부 및 α - 메틸 스티렌 이량체 3 중량 부 를 넣 고 , 질소 치환 하 면서 완만히 교반 을 개시 하 였 다 . 용액 의 온도 를 70 ℃ 로 상승 시키 고 , 이 온도 에서 4 시간 가열 하 여 공중 합체 [ A - 1 ] 을 포함 하 는 중합체 용액 을 얻 었 다 . 얻 어 진 중합체 용액 의 고형분 농도 는 31 . 1 중량 ％ 이 고 , 중합체 의 중량 평균 분자량 은 17 , 200 이 고 분자량 분포 ( 중량 평균 분자량 / 수 평균 분자량 의 비 ) 는 1 . 9 였 다 . 한편 , 중량 평균 분자량 및 수 평균 분자량 은 GPC ( 겔 투과 크로마토그래피 ( 도소 ( 주 ) 제조 의 HLC - 8020 ) ) 를 이용 하 여 측정 한 폴리스티렌 환산 평균 분자량 이 다 .